





303 



to de primera clase, que puede sustituir completamente al 

 cemento Portland importado, puesto que este cemento natu- 

 ral con ei contenido debido de 1 } % de sulfate de calcio, 

 alcanza a 89.5 kilogramos despues de 30 dias de inmersion, 

 mientras que el ingles New-Castle (Anal. N° 1) solo alcanza 

 86. 1 en el mismo tiempo. 



Tenemos que agregaf aqui algunas palabras sobre dos 

 productos (Anal. N° 1 4 y N°4), obtenidos en la misma ocasion, 

 y los cuales por ser maplicables carecende interes practico, 

 pero tienen mucho interes bajo el punto de vista teorico. 



Analisis N° Ik. - Cemento natural alcalino 



de fragile lento 



El Dr. Bialet-Masse habia hecho un ensayo, probando el 

 metodo aconsejado por Lipowitz y otras autoridades en este 

 ramo, empapando la piedra cruda, antes de la calcinacion, 

 con una solucion de alcali, a fin de ver si se conseguia un 

 producto de calidad superior, y elaboro al principio una par- 

 te de su cecal eminentemente hidraulica )) en la forma indi- 

 cada, con un agregado de 2 % de sosa cruda 6 «jume». 

 Como se ve por los ensayos, el metodo, en esta ocasion, ha 

 dado resultados muy desfavorables. 



El producto representado por el analisis N°4 4 de nuestro 

 cuadro, mas rico en materia arcilloso-silicea que los dos 

 anteriores, forma en el estado recien calcinado, masas exce- 

 sivamente duras, semifundidas, en los cantos, de color pardo 

 claro. Pulverizadas resulta un polvo relativamente liviano, 

 de color gris-blanco 6 a veces ligeramente verdoso y a dife- 

 rencia de los productos anteriores y posteriores, las particu- 

 las del polvo son muy movibles entre si y no se mojan con 

 el agua, en el primer instante, sino que al principio flotan 

 encima ? como licopodio. 







i; : -- 



